0S5Ï0ND KT CARTAUD — LES ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES DU POLISSAGE 



attention. D;ins ce Mémoire', d'une lar^e synthèse 

 et dont on doit recommander la lecture à tous ceux 

 que préoccupenlles déformations mécaniques, nous 

 avons retrouvé, faites depuis plusieurs années, la 

 plupart de nos observations sur le verre : nous 

 n'avions fait que confirmer des faits déjà connus. 



2. Corps amorphes plastiques. — La ti^'ure li 

 (page 58) montre la rayure, par une aiguille à cou- 

 dre, d'une pellicule de gélatine encore humide dé- 

 posée sur verre (115 diam.). Sur Taxe de la rayure, 

 on voit une série de petites cannelures équidis- 

 tantes, à peu près normales à l'axe. 



Le caoutchouc, en raison de sa grande déforma- 

 bilité élastique, présente des caracleres un peu par- 

 ticuliers. Nous avons obtenu des pellicules sur 

 verre par l'évaporation d'une solution commer- 

 ciale servant à la réparation des pneumatiques de 

 bicyclettes. Sur la figure 15 (^50 diam.j, en raison 

 de l'obliquité de l'aiguille ou de l'épaisseur de la 

 pellicule, celle-ci n'a pas été coupée; la matière 

 s'est étirée périodiquement en flèches dont la pointe 

 est orientée dans le sens de la rayure. Sur la 

 figure 16 (20 diam.), la pellicule est coupée, tou- 

 jours périodiquement : le caoutchouc s'amasse en 

 bourrelets à la pointe des flèches, l'aiguille sur- 

 monte le bourrelet pour faire un nouvel anneau, 

 et ainsi de suite. Les coupures peuvent être accom- 

 pagnées d'un décollement, également périodique, 

 de la pellicule. 



3. Corps cristrillisés fragiles. — Les déforma- 

 tions dont nous venons de nous occuper et que 

 nous avons rencontrées dans les corps amorphes 

 ne dépendent que des lois générales de la Méca- 

 nique et, pour celte raison, on peut les appeler 

 banales. Elles tendent à se reproduire également 

 dans les corps cristallisés, parce que les lois de la 

 Mécanique sont indépendantes de la structure des 

 corps; mais, comme les corps cristallisés ont une 

 structure spécifif/ue, ils peuvent aussi subir des 

 déformations spécifiques correspondantes, c'est-à- 

 dire fonction de leur structure. Dans chaque cas 

 particulier, ce sont naturellement les déformations 

 les plus faciles (jui apparaissent. 



Les déformations cristallines peuvent se ranger 

 sous quatre chefs : 



r Clivages; 



2" Macles, au sens ordinaire du mot; 



3° Déformations parallèles à certains plans cris- 

 tallographiques, considérées comme des transla- 

 tions simples tant par M. Miigge, qui les appelle 

 macles par translation^, que par MM. Ewing et 



' Bev. de l'Univ. de Bruxelles, année 1896-97, p. "21-760. 

 ' A'eues Jatirb. i'ûr Miner., années 1886, U^ partie, p. 183 

 et 1887, 2= partie, p. 55. 



Rosenhain,qui les appellent slip-bands, c'est-à-dire 

 surfaces de glissement'. D'autre part, M. lîeilby 

 pense, non sans bonnes raisons, croyons-nous, que 

 le glissement est accompagné d'une destruction au 

 moins partielle du réseau cristallographique et 

 d'une véritable transformation allotropique en une 

 variété amorphe; 



4° M. Beilby admet encore deux formes de ti-an- 

 sition, qu'il désigne par les symboles M dans le 

 passage de l'état cristallisé à l'état amorphe et M' 

 dans le passage inverse. 



Quelles qu'elles soient, les déformations cristal- 

 lines tendent à prendre l'allure périodique, tout 

 comme les déformations banales. 



La figure 17 représente à 125 diamètres une 

 rayure vibratoire, par l'aiguille à coudre, de l'anti- 

 moine coupé suivant une face cristallographique 

 quelconque. La structure cristalline n'est pas inter- 

 venue : la rayure est banale. Mais, comme la fra- 

 gilité de l'antimoine est moindre que celle du verre, 

 il n'y a pas séparation d'esquilles conchoïdales. 11 

 se forme des cavités successives par pénétration, 

 avec refoulement de la matière à l'opposé de 

 l'aiguille. Pour une position moins relevée de 

 l'aiguille, on aurait une rayure, continue en pre- 

 mière approximation, mais finement striée sur 

 l'axe, comme celle de la gélatine. M. Miigge a aussi 

 décrit dans l'antimoine des macles par déformation 

 qui pourraient être représentées par les lignes 

 obliques placées de part et d'autre de la rayure 

 (fig. 18, 400 diam.). 



Dans la calcite, les déformations sont surtout 

 spécifiques. Elles ont été étudiées par M. Cesaro' 

 et par M. Paul Jannettaz ', qui ont pu expliquer, par 

 l'examen microscopique de ces déformations, les 

 différences de dureté depuis longtemps signalées 

 suivant les différentes directions sur une même 

 face et suivant le sens de la rayure sur une même 

 direction. Cette question est d'un grand intérêt 

 pour les minéralogistes, et nous aurons probable- 

 ment à la reprendre, avec plus de détails, dans une 

 publication plus spécialisée. Dans cette Revue, 

 nous nous contenterons de donner un seul exemple 

 (fig. 19, 75 diam.). Il a été pris sur les préparations 

 de M. Jannettaz. C'est une rayure faite par une 

 aiguille à coudre sur une face de clivage polie, 

 parallèlement à la petite diagonale du rhombe, en 

 allant de l'angle e vers l'angle a. La rayure fait 

 apparaître une série de figures triangulaires dont 

 deux côtés sont parallèles aux clivages; le troisième, 



' Phil. Trans., CXCIII. 333, 1899. 



- Bull, de la Soc. française de Miner., XIII, 192, et Annales 

 Soc. géol. da Belgique, XVII. Mémoires, année 1S90. 



3 Coniinimication privée. M. Paul Jannella/. n"a pas pour- 

 suivi ses reclierches et n'a pas publié les résultats obtenus, 

 il y a une dizaine d'années, avec le scléromètre de son in- 

 vention. 



